G. B. BIANCONI 383 



In poche parole il risultato è, che dì poco si può sco- 

 stare dall'intensità Diinìma superiormente accennata; oltre 

 di che ho osservato, che questo limite è un po' variabile 

 anche a seconda della qualità della soluzione metallica im- 

 piegata; poiché l'intensità della corrente 16,68 assegnata 

 per cuoprire una superficie di un decimetro quadralo, è 

 adattata quando si impieghi una soluzione di solfato di 

 rame, nella proporzione di una di sale, e quattro di acqua. 

 Ma se si adopera questa soluzione un poco più satura , la 

 corrente dovrà essere più intensa , e meno quando si im- 

 piegasse una soluzione poco acida, ed allungata. Se si ec- 

 cede coir intensità della corrente, in tutti questi casi, il 

 deposilo incontra adesione colla forma con caratteri distinti 

 da quelli di cui abbiamo parlato fin' ora, che accompagnano 

 l'adesione fra deposito e forma, proveniente dal non avere 

 impiegato una corrente elettrica sufficienleraente intensa. In 

 tal proposito si disse ;, che il deposito non comparì rego- 

 larmente , e che aderirono solamente quelle parti della 

 forma;, che rimasero scoperte, durante un periodo del 

 processo, in quest'altro caso invece il deposito è unifor- 

 me sul suo modello, e contrae seco un'adesione generale. 

 Poco adunque di latitudine viene accordata nel limite del- 

 l'intensità della corrente relativamente alla concentrazione 



• della soluzione metallica. Questo però mi ha permesso di 

 trovare per quanto mi sembra, la spiegazione di una ano- 

 malia, che incontrasi nell'esercizio pratico. 



Nel trattare più volte la riproduzione galvauo-plastica 



, delle immagini fotogeniche, mi sono accorto, che fra le 

 buone copie avevano luogo due successi differentissimi. 

 Imperocché alcune di esse si ossidavano dopo un'ora o 

 due, dacché erano state felicemente separale dalia sua for- 

 ma, ed era utile il sollecitare di porle subilamenie nel 

 portafoglio, come viene suggerito da chi ha trattalo di tali 

 materie, ed altre per l'opposto potevano conservarsi per 

 alcuni mesi senza difesa alcuna ; servivano esse pure di for- 

 ma, e conservavansi nel loro buono stalo. 



